Bismuth

**鉍**（拼音：bì，注音：ㄅ丨ˋ；英語：**Bismuth**），是一種化學元素，其化學符號為 **Bi**，原子序數為 83，原子量為 208.98040 u。鉍是一種貧金屬，化學性質類似於同屬氮族的砷和銻。鉍可以在自然界中找到，它的硫化物和氧化物是重要的商業礦石。純鉍的密度是純鉛的 86%。它剛產出時是銀白色的易脆金屬，但表面氧化後呈粉紅色。鉍是天然的反磁性金屬，也是金屬中熱導率最低的元素之一。

鉍長久以來一直被認為是原子序最大的穩定元素，但是在 2003 年，科學家發現其唯一的穩定同位素鉍 - 209 其實有極其微弱的放射性，會進行 α 衰變，半衰期超過宇宙年齡的十億倍。因為鉍的半衰期極長，其微乎其微的放射性不會對生物造成任何影響（甚至比人體的放射性低得多），僅是物理模型預言有放射性才被發現，所以在幾乎所有應用方面中，它還是可以基本視為穩定元素。

## 歷史

古時候人們就已經知道鉍金屬的存在。它是最早發現的十種金屬之一，但其英文名稱 Bismuth 詞源不詳。它可能起於德語 Bismuth、Wismut、Wissmuth（16 世紀初）；它們可能與古高地德語 hwiz（「白色」）有關。新拉丁語 bisemutium （由格奧爾格・阿格里科拉創造；他當時將許多德語的採礦和技術詞彙轉為拉丁詞語）源自德語 Wistuth，可能來自 weiße Masse（「白色的物質」）。

因為鉍的性質與錫和鉛相似，所以早期人們常常把這三個元素搞混。由於鉍很早發現，沒有人能確定它最先是被誰發現的。格奧爾格・阿格里科拉（1546 年）指出，鉍屬於一類獨特的金屬，這一類也包括錫和鉛。煉金術時代的礦工也將鉍命名為 Tectum argenti（「正在製造的銀」）。

印加人也知道鉍的存在，將其和銅、錫一起混合，製造一種特殊的青銅，用來鑄刀。

從 1738 年的約翰・海因里希・波特、卡爾・威廉・舍勒和托爾貝恩・貝里曼開始，鉛和鉍漸漸得以區分。1753 年，克勞德・弗朗索瓦・若弗魯瓦證明這種金屬不同於鉛和錫。

## 金屬冶煉

在工業上主要通過氧化鉍的氧化還原反應冶煉鉍，反應方程式為：

　
: Bi2O3 + 3C → 2Bi + 3CO↑

　
: Bi2O3 + 3CO → 2Bi + 3CO2

所產生的一氧化碳還可能把雜質金屬的氧化物還原：

　
: PbO + CO → Pb + CO2

這些雜質溶於金屬鉍中，形成粗鉍。如果鉍礦中還含有銅，則通常加入黃鐵礦來回收銅：

　
: 2 Cu + FeS2 → Cu2S + FeS

可以往硫化鉍礦中加入鐵屑來冶煉鉍，反應方程式為：

　
: Bi2S3 + 3 Fe → 2 Bi + 3 FeS

同樣，有部分雜質熔入金屬鉍，形成粗鉍。

氧化鉍和硫化鉍的混合礦則可以通過混合熔煉法來冶鍊金屬鉍，冶煉過程使用氧化鉍和硫化鉍之間的氧化還原反應：

　
: Bi2S3 + 2 Bi2O3 → 6 Bi + 3 SO2↑

濕法冶煉鉍常用氯化鐵 - 鹽酸法和鐵粉置換法。氯化鐵 - 鹽酸法是將硫化鉍礦溶解在三氯化鐵和鹽酸（HCl）的混合溶液中：

　
: Bi2S3 + 6 FeCl3 → 2 BiCl3 + 6 FeCl2 + 3 S

其中，FeCl3 還能溶解鉍礦中的天然鉍：

　
: 3 FeCl3 + Bi → BiCl3 + 3 FeCl2

礦中如果有氧化鉍則直接被鹽酸溶解：

　
: Bi2O3 + 6 HCl → 2 BiCl3 + 3 H2O

鹽酸有另一個作用，是防止所生成的 BiCl3 水解成不溶的 BiOCl 沉澱。鐵粉則是把生成的氯化鉍中的鉍置換出來：

　
: 3 Fe + 2 BiCl3 → 2 Bi + 3 FeCl2

這時沉澱出來的鉍是海綿狀的。海綿狀的鉍直接在空氣中加熱會氧化，因此工業上通常在熔融的氫氧化鈉中將鉍熔化，這樣既可以防止鉍的氧化，又可以讓形成的液態鉍下沉易於聚集。鉍中的氧化物及雜質能被氫氧化鈉溶解。

## 化學性質

鉍的化學性質和砷、銻相似。常溫的鉍不會與空氣的水及氧反應，但熾熱的鉍會與水反應生成氧化鉍：

　
: 2 Bi + 3 H2O → Bi2O3 + 3 H2

加熱至熔點時，鉍的表面逐漸生成灰黑色的氧化物。金屬鉍可以在一定條件下和鹵素直接反應，生成三鹵化鉍，但是鉍在 500 °C 下會與氟反應生成五氟化鉍。三鹵化物具腐蝕性，容易與水分反應，生成化學式為 BiOX 的鹵氧化物。

　
: 4 Bi + 6 X2 → 4 BiX3 (X = F, Cl, Br, I)

　
: 4 BiX3 + 2 O2 → 4 BiOX + 4 X2

在高溫下，金屬鉍能與很多非金屬和金屬反應，生成三價鉍的化合物。鉍的還原電勢為正值，即在電動序中位於氫後，所以鉍不會與非氧化性酸反應。鉍能溶於熱的濃硫酸中，生成硫酸鉍和二氧化硫（**1**）；也可以與硝酸反應，生成硝酸鉍（**2**）。與砷、銻不同，鉍有生成含氧酸鹽的明顯趨勢，如硫酸鉍、硝酸鉍、砷酸鉍等。鉍不和鹼反應。

　
: (**1**) 6 H2SO4 + 2 Bi → 6 H2O + Bi2(SO4)3 + 3 SO2

　
: (**2**) Bi + 6 HNO3 → 3 H2O + 3 NO2 + Bi(NO3)3

鉍也可以在氧的存在下溶於鹽酸：

　
: 4 Bi + 3 O2 + 12 HCl → 4 BiCl3 + 6 H2O

需要指出的是，鉍與氧化劑反應時通常只生成三價鉍而不是五價鉍。五價鉍遠不如五價砷以及五價銻穩定。這不僅是因為鉍的第 IV 電離能和第 V 電離能之和（9.776mJ・mol-1），而且還因為 6s2 的一個電子激發到 6d 空軌道需要很大的能量，所以用低氧化態的鉍生成五價鉍化合物很困難。

此外，鉍還能形成原子簇化合物。

## 同位素

### 放射性的推論與發現

鉍唯一的天然同位素是鉍 - 209，自從得到發現以來被認為是最重的穩定同位素。它是錼衰變鏈的最終產物。然而，科學家長期以來一直懷疑它在理論上是不穩定的。2003 年，法國奧賽天體物理研究所的研究人員證實鉍 - 209 具有極其微弱的放射性，會發生 α 衰變形成鉈 - 205，測得的半衰期為 1.9×1019 年 ，相當於目前估計的宇宙年齡的十億倍。由於其具有極長的半衰期，極微的放射性對人體不會造成任何影響，甚至比人體本身的放射性低得多，因此在所有目前已知的醫療和工業應用中，鉍可以當作穩定的非放射性元素；由於過於穩定，本來人們對其放射性一無所知，而對其放射性的研究純粹是基於學術興趣，因為鉍 - 209 是少數幾個在理論上被預測有放射性，之後才真的從實驗室中被檢測出的核素之一。鉍 - 209 具有已知最長的 α 衰變半衰期，不過仍短於碲 - 128 發生雙 β 衰變的半衰期，長達 2.2×1024 年。

幾個半衰期較短的鉍同位素存在於自然界的鈾衰變鏈、錒衰變鏈和釷衰變鏈中，其中鉍 - 213 也存在於錼 - 237 和鈾 - 233 的衰變鏈中。此外，還有更多的同位素通過實驗合成出來。

在商業中，可以在直線加速器中利用軔致輻射光子轟擊鐳，來生產放射性同位素鉍 - 213。1997 年開始，一種與鉍 - 213 結合的抗體複合體可以用來治療白血病患者。鉍 - 213 的半衰期為 45 分鐘，在體內會隨著 α 粒子的發射而衰減。鉍 - 213 也試過用在癌症的放射治療，例如ɑ粒子標靶治療（TAT）中。

## 化合物

鉍可以形成三價和五價化合物，其中三價化合物較為常見。鉍的許多化學性質類似於砷和銻，儘管鉍化合物的毒性比這兩個元素的化合物的低。

### 氧化物和硫化物

在高溫下，金屬鉍的蒸氣會與氧迅速結合，形成黃色的 Bi 
2O 
3。熔融時，在 710 °C 以上的溫度中，這種氧化物會腐蝕任何金屬氧化物，甚至是鉑。與鹼反應時，它會形成兩種含氧離子系列：BiO− 
2 (為聚合物，會形成線性鏈）和 BiO3− 
3。Li 
3BiO 
3 中的負離子 Bi 
8O24− 
24 是立方形的八聚體陰離子，而 Na 
3BiO 
3 中的負離子則是四聚體。

深紅色的鉍 (V) 氧化物 Bi 
2O 
5 不穩定，加熱時會釋放出 O 
2。

NaBiO3 是一種強氧化劑。

硫化鉍 (III)Bi 
2S 
3 存在於天然的鉍礦石中。它由熔融的鉍和硫結合產生而來。

在化學計量上，氯氧化鉍（BiOCl，右圖）和硝酸氧鉍（BiONO3）以鉍醯離子（BiO+）的簡單陰離子鹽的形式出現。鉍醯離子通常在含水鉍化合物中出現。然而，在 BiOCl 的情況下，鹽晶體以 Bi、O 和 Cl 原子的交替板的結構形成，其中每個氧在相鄰平面中與四個鉍原子配位。這種礦物化合物被用作顏料和化妝品（見下文）。

### 氫化鉍 (III) 和鉍化物

與較輕的氮族元素氮、磷和砷不同，但與銻相似，鉍不能形成穩定的氫化物。氫化鉍 (BiH 
3) 是在室溫下自發分解的吸熱化合物。它僅在 - 60°C 以下穩定。鉍化物是鉍與其他金屬之間的金屬間化合物。

在 2014 年，研究人員發現，鉍鈉可以以一種稱為「三維拓撲狄拉克半金屬」(3DTDS) 的形式存在，該物質散裝具有 3D 狄拉克費米子。它是石墨烯的天然三維對應物，具有相似的電子移動率和漂移速度。石墨烯和拓撲絕緣體 (例如 3DTDS 中的絕緣體) 都是晶體材料，它們在內部是與電絕緣的，但在表面上是可以導電的，從而可使用在電晶體和其他電子設備上。儘管鉍鈉 (Na 
3Bi) 太不穩定，以至於無法在沒有包裝的設備中使用，但它仍可以展示出 3DTDS 系統的潛在應用，且在半導體和自旋電子學的應用中，它與平面石墨烯相比，具有明顯的效率和製造優勢。

### 鹵化物

低氧化態的鉍鹵化物已被證明具有不同尋常的結構。最初被認為是氯化鉍 (I)（BiCl），結果是由 Bi5+ 
9 陽離子和 BiCl2− 
5、Bi 
2Cl2− 
8 陰離子組合成的複合化合物。
Bi5+ 
9 陽離子具有扭曲的三鍵三角柱狀分子幾何形狀，也存在於 Bi 
10Hf 
3Cl 
18 之中，Bi 
10Hf 
3Cl 
18 是通過將四氯化鉿和氯化鉍與元素鉍的混合物還原而製成的，具有[Bi+ 
]、[Bi5+ 
9]、[HfCl2− 
6] 
3 的結構。其他多原子鉍陽離子也已經被知悉，例如：在 Bi 
8(AlCl 
4) 
2 中被發現的 Bi2+ 
8。 鉍也能形成具有與「BiCl」相同結構的低價溴化物。另外，還有一個真正的單一碘化物 BiI，它包含 Bi 
4I 
4 單元鏈。BiI 可加熱分解為 BiI 
3 和元素鉍。此外，也存在有相同結構的一溴化物。

在氧化態為 + 3 時，鉍與所有的鹵素（即 BiF 
3、BiCl 
3、BiBr 
3、BiI 
3 ）都會形成三鹵化物。這些鹵素除了 BiF 
3 之外，都會被水水解。

氯化鉍與氯化氫在乙醚溶液中會反應生成酸 HBiCl 
4。

鉍很少出現 + 5 的氧化態。其中一種這樣的化合物便是 BiF 
5，一種強效的氧化劑和氟化劑。它也是強氟化物的受體，會與四氟化氙反應形成 XeF+ 
3 陽離子：

　
: BiF 
5 + XeF 
4 → XeF+ 
3BiF− 
6

### 含水化合物

在水溶液中，Bi3+ 
離子在強酸的條件下會被溶劑化，形成水離子 Bi(H 
2O)3+ 
8。 在 pH> 0 的條件下，則會存在多核物質，其中最重要的是八面體複合物 [Bi 
6O 
4(OH) 
4]6+ 
。

## 產地和生產

 
在地殼中，鉍的含量大約是金的兩倍。鉍最重要的是礦石是砷鉍礦和輝鉍礦。天然鉍礦的產地主要來自澳洲、玻利維亞和中國。

根據美國地質調查局的研究，2016 年全球的鉍採礦產量為 10,200 公噸，主要產自中國（7,400 噸）、越南（2,000 噸）、墨西哥（700 噸） 。2016 年的全球精煉廠產量則為 17,100 噸，其中中國生產 11,000 噸、墨西哥 539 噸、日本 428 噸 ；這個數量上的差異顯示出，鉍的地位是作為提取其他金屬（例如：鉛、銅、鋅、錫、鉬、鎢等）的副產品。精煉廠生產的全球鉍產量的統計數據是較為完整與可靠的。

鉍存在於粗鉛錠中（含鉍量高達 10％），經過數個精煉的階段，直到透過白特頓 - 克洛耳法的程序將之分離出來例如爐渣等的雜質，或是以貝滋電解法將之提煉出來。鉍與另一種主要金屬銅的作用相似。生鉍礦經過上述兩種處理程序後，仍存有相當多的其他金屬，其中最主要的是鉛。藉由熔融混合物與氯氣反應，其他金屬可以轉化為氯化物，而鉍則仍保持不變。雜質也可以透過各種其他方法去除，例如：使用助熔劑等處理方法，來製成高純度的鉍金屬（純度超過 99％）。

### 價格

鉍金屬全球產量和年平均價格除了 1970 年代的飆升之外，在 20 世紀的大部分時間裡，純鉍金屬的價格一直相對地穩定。鉍一直以來主要是作為提煉鉛的副產品而生產的，因此價格通常反映出生產、需求和回收成本之間的平衡。

在第二次世界大戰之前，對鉍的需求很小，而且主要是用在醫藥上，鉍化合物被用來治療消化系統的疾病、性傳播疾病和燒傷等。少數鉍金屬則是用在消防噴水系統和保險絲的易熔合金。在第二次世界大戰期間，鉍被認為是一種戰略性材料，用於焊料、易熔合金、藥物和原子研究。為了穩定市場，生產商在戰爭期間將價格定為每磅 1.25 美元（每公斤 2.75 美元），從 1950 年到 1964 年的價格則定為每磅 2.25 美元（每公斤 4.96 美元）。

1970 年代初期，由於作為鋁、鐵和鋼的冶金添加劑，鉍的需求量逐漸增加，因此價格迅速上漲。隨後由於全球產量增加、消耗量穩定，以及 1980 年、1981 年至 1982 年的經濟衰退，其價格下降。到了 1984 年，隨著全球消費量的增加，價格又開始攀升，特別是在美國和日本。在 1990 年代初期，開始對鉍進行評估研究，因為鉍可以作為鉛的無毒替代品，例如可用於：陶瓷釉料、魚墜、食品加工設備、管線應用的車床加工黃銅、潤滑油脂和水禽狩獵。儘管得到了美國聯邦政府的鉛替代政策支持，在 1990 年代中期，在這些領域中鉍的使用率依然增長緩慢，直到 2005 年左右，增長有所加劇，導致價格迅速且持續地上漲。

### 回收

大多數鉍是作為提取其他金屬的副產品而生產的，包括鉛，鎢和銅的冶煉，該材料的可持續性取決於廢料回收業的投入。

曾有人認為，鉍可以從電子設備的焊接接頭中完整的回收，可是隨著最近電子設備中焊料應用的效率增加，因此焊料的用量明顯減少，故而難以回收。要從含銀焊料中回收銀仍具有經濟效益，但回收鉍的經濟效益則少了許多。

因此，未來可行的回收方式，主要是回收鉍含量較大的催化劑，例如磷鉬酸鉍、用於鍍鋅的鉍，以及作為快削加工的冶金添加劑。

鉍最廣泛使用的用途包括胃藥（次水楊酸鉍）、油漆塗料（釩酸鉍）、珠光化妝品（氯氧化鉍）和含鉍子彈，但從這些用途回收鉍是不切實際的。

## 應用

目前在鉍的產量中，其化合物態就佔了一半。鉍在商業上的應用不多，且需要使用的量通常相對於其他原材料較少。在美國，2016 年消耗了 733 噸鉍，其中 70% 用於化學品（包括藥品、顏料和化妝品），11％用於鉍合金。

一些製造商使用鉍作為閥門等飲用水系統設備的替代品，以滿足美國的「無鉛」要求（始於 2014 年）。這是一個相當廣泛的應用，因為它涵蓋了所有住宅和商業建築。

在 1990 年代初期，研究人員開始評估將鉍作為鉛的無毒替代品的可行性。

### 藥理學

鉍是一些藥物的成分，但其中部分藥物的用量逐漸下降。

* 次水楊酸鉍（Bismuth Subsalicylate）作為止瀉劑。例如 "粉紅鉍" 製劑中 Pepto-Bismol 的活性成分，以及 2004 年 Kaopectate 的重新配製版本。它還用於治療一些胃腸疾病及鎘中毒。儘管在某些情況可能涉及微動力作用（小劑量重金屬離子對微生物的毒性作用），但是仍不清楚完整的作用機理。 該化合物水解產生的水楊酸對於會產生毒素的大腸桿菌（旅行者腹瀉中的重要病原體）具有抗菌作用。
* 次水楊酸鉍和次檸檬酸鉍（Bismuth Subcitrate）的組合可用於治療細菌引起的胃潰瘍。
* 鉍溴酚（Bibrocathol）是一種含鉍的有機化合物，可用於治療眼部感染。
* 次沒食子酸鉍（Bismuth Subgallate） — Devrom 裡的活性成分，作為除臭劑以治療胃脹氣和糞便中的惡臭。
* 一些鉍化合物（包括酒石酸鉍鈉）以前被用於治療梅毒。
* 鉍乳（氫氧化鉍和次碳酸鉍的懸浮液）在 20 世紀初被作為助消化藥物銷售。
* 次硝酸鉍（Bismuth subnitrate）和次碳酸鉍（Bismuth subcarbonate）也被用於醫學中。

### 化妝品和顏料

氯氧化鉍（BiOCl）有時用於化妝品中，作為眼影，髮膠和指甲油中的顏料。這種化合物是一種礦物質雙晶石，並且以晶體形式包含原子層，其以光為基礎折射光，產生類似於珍珠母珍珠層的虹彩外觀。它曾在古埃及等其他地方作為化妝品。鉍白 (又稱西班牙白)，是一種白色顏料，它包括氧氯化鉍或硝酸氧鉍。釩酸鉍是一種具有光穩定性的非反應性塗料，通常作為毒性較強的硫化鎘黃和橙黃色顏料的替代品。這使得它常用在檸檬黃色顏料，而且和原本的含鎘顏料在視覺上無法區分。

### 金屬和合金

鉍和鐵等金屬可製造合金，用於自動噴水滅火系統。它也被用來製造青銅時代使用的鉍青銅。

#### 鉛的代替品

鉍在重金屬中毒性比較低，隨著人們越來越重視鉛的毒性，鉍合金（大約是鉍產量的三分之一）越來越常作為鉛的替代品。因為鉛（11.32 克 / 立方公分）和鉍（9.78 克 / 立方公分）之間的密度差異小，在子彈和配重等方面，鉍可以代替鉛。例如，它可以取代鉛製造鉛墜。現已替代鉛彈作為鎮暴霰彈槍中的彈藥。荷蘭，丹麥，英國，威爾斯，美國和許多其他國家現在禁止使用鉛彈來捕獵濕地的鳥類，因為許多鳥類以為鉛彈可幫助消化而誤食，導致鉛中毒。而荷蘭甚至禁止在所有狩獵行為中使用鉛彈。鉍錫合金子彈是一種替代方案，其性能與鉛彈相似。（另一種較便宜但性能較差的替代品是「鋼」彈）然而，鉍由於缺乏可塑性而不適合用作為狩獵子彈。

鉍是一種高原子量的緻密元素，浸漬鉍的乳膠護罩用於阻擋醫學檢查（如電腦斷層掃描）中的 X 射線，一般認為它是無毒的。

危害性物質限制指令（RoHS）減少了鉛的使用，並擴大鉍在電子產品中作為低熔點焊料的成分，作為傳統錫鉛焊料的替代品。它的低毒性使它可作為食品加工設備和銅水管的焊料，而在歐盟，它也被應用於汽車工業。

鉍已被評估為用於管道應用的易切削黃銅中的鉛的替代品，雖然它和含鉛鋼的性能不同。

#### 其他金屬用途和特殊合金

大部分的鉍合金熔點很低，可用於特殊用途如焊料。火災探測和撲滅系統中的許多自動灑水器、熔斷器和安全裝置常見到易熔的 In19.1-Cd5.3-Pb22.6-Sn8.3-Bi44.7 合金，熔點為 47°C (117°F)。這是一個方便的溫度，因為在正常的生活條件下不太可能超過該溫度。會在 70°C 熔化的 Bi-Cd-Pb-Sn 合金，可用於汽車和航空工業。在薄壁金屬零件變形之前，先填充熔融液或覆蓋一層薄薄的合金以減少斷裂的機會，然後將零件浸入沸水中以除去合金。因為鉍在凝固的時候會異常膨脹，所以適合用於某些地方，例如印刷鑄件。

鉍用於製造易切削鋼和易切削鋁合金，以實現精密加工性能。因為鉛的凝固收縮和鉍的膨脹幅度差不多，因此鉛和鉍的含量通常一樣。含相同比例的鉍鉛合金在熔化、凝固時變化不明顯。這樣的合金可用於高精度鑄造中，例如在牙科領域可以創建模型和模型。鉍還用作鍛鑄鐵的合金劑和熱電偶材料。

鉍還會用在鋁矽合金中，用來改善矽的型態。一些鉍合金（例如 Bi35-Pb37-Sn25）會與不粘材料（雲母、玻璃、搪瓷）結合使用。因為它們很容易潤濕，從而可以與其他零件接合。在銫中添加鉍可以提高銫陰極的產率。鉍粉和錳粉在 300°C 的溫度下燒結會產生永久磁鐵和磁致伸縮材料，可於 10–100 kHz 範圍內的超聲波發生器和接收器以及磁存儲設備中工作。

#### 鉍化合物的其他用途

* 鉍包含在鉍鍶鈣氧化銅 (BSCCO) 中，鉍鍶鈣氧化銅是 1988 年發現的一群類似超導化合物，具有最高超導轉變溫度。
* 次硝酸鉍是製造虹彩釉料的一種成分，用作油漆中的顏料。
* 碲化鉍是一種半導體和優良的熱電材料。碲化鉍二極體用於移動式冰箱，CPU 冷卻器和紅外光分光光度計中的探測器。
* 氧化鉍的 δ 形式是氧的固體電解質。這種形式通常在高溫閾值以下分解，但在強鹼性溶液中可在遠低於該閾值的溫度下電鍍。
* 鍺酸鉍是一種閃爍體，廣泛用於 X 射線和伽馬射線探測器。
* 釩酸鉍是一種不透明的黃色顏料，被一些藝術家作為畫油畫的染料，亦被水彩顏料公司使用，主要用作替代毒性較大的硫化鎘當作黃色染料，最常被製作為檸檬色的顏料。它在抗紫外線降解性，不透明度，著色力和不易與其他顏料反應等方面與鎘顏料相同。除了作為幾種鎘黃的替代品外，它還可作為以往用鋅、鉛和鍶製成的鉻酸鹽顏料的無毒替代品。如果將釩酸鉍添加入綠色顏料及硫酸鋇（增加透明度），它也可以作為鉻酸鋇的替代品，甚至比其他的更綠。而與鉻酸鉛相比，它不會因空氣中的硫化氫而變黑（受紫外線照射將加速反應），並且具有更明亮的顏色，尤其是檸檬黃，由於產生該顏色所需的硫酸鉛百分比較高，它是最透明、無光澤且最快變黑的。它也被用來作為汽車烤漆，但由於成本較高，仍不普遍。
* 作為製造丙烯酸纖維時的催化劑。
* 將 CO2 轉化為 CO 的電催化劑。
* 潤滑油的成分。

## 毒理學與生態毒理學

參見鉍沉著症，一種因長期接觸鉍而引起的罕見皮膚病。

科學文獻指出，與其他重金屬（鉛、砷、銻等）相比，鉍化合物對人體的毒性較小，可能是因為鉍鹽在水中的溶解度相對較低、造成其中的鉍離子較難以被人體吸收所致。研究指出，鉍滯留於全身的生物半衰期為 5 天，但它會在接受鉍藥物治療的人的腎臟中積存多年。

鉍可能會引發中毒，在近年來越來越普遍。與鉛中毒一樣，鉍中毒會導致在牙齦上形成黑色沉澱物，稱為鉍線。鉍中毒或許可用二巰基丙醇治療，其療效目前尚不明確。

鉍對環境的影響尚不清楚，它可能比其他的重金屬更不容易產生生物積累，而這是一個目前正在積極研究的領域。

## 生物修復

硬柄小皮傘（_Marasmius oreades_）可以用來修復被鉍汙染的土壤。

## 參見

* 氮族元素
* 鉍酸鈉

## 參考資料

## 書籍

* Greenwood, N. N. & Earnshaw, A. Chemistry of the Elements 2nd. Oxford: Butterworth-Heinemann. 1997. ISBN 978-0-7506-3365-9.
* Krüger, Joachim; Winkler, Peter; Lüderitz, Eberhard; Lück, Manfred; Wolf, Hans Uwe. Bismuth, Bismuth Alloys, and Bismuth Compounds. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim. 2003: 171–189. ISBN 978-3527306732. doi:10.1002/14356007.a04\_171.
* Suzuki, Hitomi. Organobismuth Chemistry. Elsevier. 2001: 1–20 [2022-03-28]. ISBN978-0-444-20528-5. （原始內容存檔於 2022-05-11）.
* Wiberg, Egon; Holleman, A. F.; Wiberg, Nils. Inorganic chemistry. Academic Press. 2001. ISBN 978-0-12-352651-9.

## 外部連結

* 元素鉍在洛斯阿拉莫斯國家實驗室的介紹（英文）
* EnvironmentalChemistry.com —— 鉍（英文）
* 元素鉍在 _The Periodic Table of Videos_（諾丁漢大學）的介紹（英文）
* 元素鉍在 Peter van der Krogt elements site 的介紹（英文）
* WebElements.com – 鉍（英文）